地球環境研究,Vol.11(2009)

レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析(LA-ICP-MS) 法によるガラスビード試料の定量分析
新

藤

智

子＊

杉

内

由

佳＊



田

有里奈＊

福

岡

孝

昭＊

＃

キーワード：レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析､ 岩石試料､ ガラスビード､ 定量分析

１. はじめに析において非常に高感度で高精度の分析が可能な分析法であるが､ データを取るまでには装置の十分な理解と､

誘 導 結 合 プ ラ ズ マ 質 量 分 析 (Inductively Coupled

まめな日々のメンテナンス､ 細かい装置の調整が必要で

Plasma Mass Spectrometry : ICP-MS) 法は微量・超ある｡ 本論は立正大学の LA-ICP-MS 利用者を対象に､微量元素の高感度で多元素同時定量分析が可能な分析法

高精度のデータを出すための原理の説明及び分析を行うである｡ 試料を大気圧下でプラズマに通してイオン化し､上で問題となる ICP-MS 装置の特性と対応策を示す｡

そのイオンを質量と電荷の比により選別してイオン一つ

さらに現時点で最良と考えられる条件でのガラスビード

一つを検出する｡ 今日まで液体・固体・気体試料の導入

試料の希土類元素を中心とした分析結果を示し考察する｡

法が開発され､ 様々な分野において ICP-MS 法は活用

また､ 付録には立正大 LA-ICP-MS 装置の実際の使用されている (例えば地球化学の分野で､ Perkins et al.

マニュアルを示した｡

1993, 矢嶋・藤巻2002)｡ 最近では固体試料を直接局所
的 に 分 析 で き る レ ー ザ ー ア ブ レ ー シ ョ ン (Laser
Ablation：LA) 法において､ レーザーの発信パルスを

２. 四重極型誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS) の原理

フェムト (10−15 ) 秒にしたものが登場し､ それまで困ICP-MS の装置構成は大きく分けて試料導入部､ イオ難であった金属の局所分析が可能になりつつある (平田ン化部 (ICP トーチ部)､ インターフェイス部､ イオン

2006)｡ ICP-MS の質量分離部の形式として一般的なのレンズ部､ 質量分離部､ 検出部に分かれる (図１)｡ 試

は四重極型であるが､ それより高分解能な電場と磁場を料導入部で溶液試料なら噴霧により､ 固体試料ならレー利用した二重収束型質量分析計は同位体の分析が可能でザー照射による蒸発によってエアロゾル化した試料が､ある｡ これに多重検出器 (Multiple collector) を組みイオン化部でアルゴンプラズマを通ることで電子をはが合わせることで､ 複数の元素の同位体を同時に測定することも可能になっている (平田1997､ Ohno et al.2004､
大野・平田2004)｡
立正大学には質量分離部が四重極型の ICP-MS 装置(SII 社製､ SPQ9000) と､ 固体試料の分析が可能な LA
装置 (CETAC 社製の Nd-YAG レーザー (波長266nm)
装置 LSX-200) が備わっている｡ LA 法を用いた分析の利点は､ 前処理が比較的簡便､ 局所分析が可能､ 溶液試
料分析において生じる溶媒による目的元素への干渉が少ない (酸化物イオンが発生しにくい) などが上げられる｡
これまで LA-ICP-MS を分析手法として河川堆積物､岩石､ 火山灰､ 黒曜石､ 土器を試料とした研究が行われてきた｡ LA-ICP-MS 法は先に述べたように微量元素分＊＃

図１. ICP-MS 装置 (SII 社製 SPQ9000) 構造図

立正大学地球環境科学部
平成17〜19年度立正大学大学院地球環境科学研究科オープンリサーチセンター業績

103

レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析 (LA-ICP-MS) 法によるガラスビード試料の定量分析 (新藤･杉内･田･福岡)

され１価の陽イオンになる｡ イオンはサンプリングコー

２. ２ ICP-MS 装置の原理の大略

ンとスキマーコーンからなるインターフェイス部を通り､

２. ２. １

イオン化部

ここで大気圧下から真空域に入る｡ スキマーコーンを通っイオン化部はトーチと呼ばれる石英でできた三重構造

たイオンはイオンレンズ部で軌道を整形されて､ 質量分の器具と､ 高周波を発生させるコイルからなる｡ 試料は離部の四重極質量フィルターで質量分離される｡ 四重極

プラズマに導入されると１価の陽イオンになる｡ プラズ

を通過したイオンを検出器で計数し､ 付属のパーソナル

マを発生させるにはコイルに電流を流し誘導電場を発生

コンピューター (PC) にデータを送る｡

させる｡ トーチ内にアルゴンガス (比較的安価で安定性

装置の原理については様々な教科書で説明されているが高いためアルゴンガスが一般的に使われている) を導( 河 口 ほ か 2001 , 木 村 ほ か 1996 , 木 村 ほ か 1997 ,入するとアルゴン原子は誘導電場内で加速され､ 衝突をMontaser 2000, Thomas and McDwall 2001-2003)｡ し繰り返して電子とイオンに分かれる｡ 単位時間当たりのたがって詳しい原理の説明はこれらの教科書に委ねて本電子の発生量が消滅量より多くなるとアルゴンのプラズ論では原理の大略を述べる｡

マが形成される｡ その後プラズマはイオンや電子の生成と消滅がつりあった状態で維持される｡ このプラズマ内

２. １

試料導入部の原理の大略

２. １. １

液体試料導入装置

をエアロゾル試料が通過することでイオン化される｡
２. ２. ２

インターフェイス部

溶液試料導入装置はネブライザーと､ スプレーチャン

インターフェイス部はサンプリングコーンとスキマー

バーからなる｡ イオン化部で効率よくイオン化されるたコーンからなり､ プラズマからイオンを効率よく引き込めの霧状試料の大きさは､ 約１〜10μｍくらいの大きさ

むために差動排気を行っている｡ 試料イオンはサンプリとされている｡ そのため､ 溶液試料はネブライザーで噴

ングコーンの穴に入ると大気圧 (標準大気圧1013hPa)

霧し､ スプレーチャンバーで大きい水滴を除き､ 細かなから約100Pa 程度の真空中に引き込まれるために､ 超音

霧だけをイオン化部に運ぶしくみになっている｡

速分子ジェットとなり､ このジェットイオンがスキマー

２. １. ２

固体試料導入装置 (LA 装置)

LA 装置の概略を図２に示す｡ LA 装置はレーザー光

コーンにより更に低圧部へ引き込まれる｡
２. ２. ３

イオンレンズ部

をレンズで固体試料表面に集光させる｡ レーザーエネル

イオンレンズ部では後の検出器にノイズの原因となる

ギーが吸収されて､ その微小部分が高温に加熱されるこプラズマの強力な光が入らないようにするためにイオンとで蒸発が起こり､ 試料はエアロゾル化する｡ エアロゾと光を分けることと､ 次の質量分離部に効率よくイオンル試料は､ アルゴンガス流に浮遊しイオン化部に運ばれを運ぶためにイオンの流れを電場で収束させる (レンズる｡ 立正大の LA 装置は Nd-YAG レーザーの波長266で光を収束させるように) 役割がある｡ SII 社の SPQ

nm､ CETAC 社製 LSX-200である｡

9000は試料であるイオンだけを次の質量分離部に運ぶために､ ４つの電極で電場を作りイオンを90°曲げるという他社の装置にはない工夫が施されている｡ この効果でノイズになる光やイオンになりきれない分子は曲がらずに直進し除去される｡ これはバックグラウンドを低くする効果がある｡
２. ２. ４質量分離部

四重極型の質量分離部は､ 平行に置かれた４本の金属電極の向かい合った対ごとに正負の直流電圧 (Ｕ) と交流電圧 (Ｖ) を印加し､ 双方の印加電圧を変化させることにより電極中心部を通るイオン束に振幅を与え､ 振幅に共振する質量を持ったイオンのみを検出部へ導き質量分離を行う｡ このように印加電圧の変更だけで瞬時に透過質量数を切り替えることができ､ ０〜250amu の質量範囲を走査するのに要する時間は100ミリ秒程度とされ
図２. Laser ablation (LA) 装置概念図104る (木村ほか1997)｡

地球環境研究,Vol.11(2009)

２. ２. ５

検出部とは元素が異なるイオンでも同じ質量数の場合､ 一緒にイオンの検出はチャンネルトロン型の二次電子増倍管

検出されてしまう (40Ar16Ｏと56Fe など)｡ したがって目である｡ 入射したイオンが検出器の壁に当たり二次電子

的元素イオンの強度に他のイオン (干渉イオン) が干渉が放出されると､ これが次々と壁に当たり二次電子を増していないことが必要である｡ 干渉イオンとしては､ 目

倍し､ 計数できる電流まで増幅させる｡ チャンネルトロ

的元素と同じ質量の同重体イオン､ ２価イオン (Ｍ＋＋)､ン型ではイオンの入り口はラッパ状になっており､ 鉛を多原子イオン (例えば酸化物イオン (MO＋)､ ArX＋､

多く含むガラスでできていて､ 電圧を加えるために表面Ar２＋など) がある｡ 中でも一番生成率の高いとされるに金属がコーティングされている｡

酸化物イオンは､ 主にプラズマ内の､ 完全にイオン化がなされる以前の初期放射帯で生成される｡ そのため酸化３. 微量元素定量分析における注意点

物イオンの生成率はキャリアガス流量や高周波出力の変化によるプラズマ内の温度構造の変化､ トーチとサンプ

ICP-MS の装置の特性から測定をする上での注意点とリングコーン間の距離によって相対的に変化する (木村して､ 感度が時間と共に変化するドリフト､ 測定イ

ほか1996)｡ 一般に水溶液試料の場合､ 干渉イオンによオンの選別はイオンの質量と電荷の比によるために問題る妨害を補正する必要がある｡ しかし LA-ICP-MS 法となる質量スペクトル干渉､ 試料の化学組成によるマでは溶媒となる酸や溶液がないため､ 溶液法に比べて酸トリックス効果がある｡ 以下に岩石標準試料 JB-1a の化物イオンの生成率はおよそ10分の１程度となり通常はガラスビードを用いて行った実験結果をもとに考察する｡

補 正 し な い で 定 量 値 が 得 ら れ る ( 木 村 ほ か 1996) ｡
Orihashi and Hirata (2003) は LA 法による岩石の定

３. １

ドリフト

量分析を提案し､ 酸化物イオンの生成率をチェックして

ICP-MS の計数値は時間と共に変化する現象が起きる｡

いる｡ これに習って､ 立正大学の ICP-MS 装置での酸

これをドリフトという｡ その計数値のドリフトはサンプ

化物イオンの生成率を知るために､ 希土類元素の中で最リングコーン､ スキマーコーンの汚れによる穴の閉塞や､も強度が大きい元素 (Ce) の140Ce＋と156CeO＋の強度比を

室温の変化による装置の熱的要因､ 高周波発信装置やイ測定した｡ 高周波出力等の条件は一定にし､ サンプリン

オンレンズなどの電気系統のドリフトなどがあり､ それ

グコーンとトーチの距離 (デプス) のみを変化させたらが相互に関係して起こると考えられる (木村ほか(図５)｡ 本図から CeO＋/Ce＋比はデプスを10〜14mm に

1996)｡ 立正大学の ICP-MS 装置により2008年３月に岩することで CeO＋の生成率を抑えられることが分かった｡

石標準試料 JB-1a を測定した時の計数値 (強度) の時

デプスを10〜14mm とサンプリングコーンとトーチの間的変化は､ 図３のように測定開始から３時間後には感間を離すほど､ プラズマ中に試料エアロゾルが滞在する

度が１/３程度に減少した｡ この時は JB-1a の測定の間時間が長くなりイオン化されやすくなると考えられる｡に他の試料の測定も行った｡ また別の日に１時間ごとにまた､ 一番大きい強度が得られるのはデプスを10mm

同じ試料を測定し､ 長時間 (10時間) のドリフトを観察にした時であったため､ 立正大学の ICP-MS ではデプ

したところ､ 全体に徐々に感度が上がる傾向を示した

スを10mm に調整している｡(図４)｡ この長時間の計数値変化を見たときは､ 試料
JB-1a の測定の間に他の試料の測定は行わなかった｡ このことから３時間測定 (図３) の方ではコーンの汚れの影響が感度低減として表れたと考えられる｡

３. ３

非スペクトル干渉 (マトリックス効果)

マトリックス効果とは､ 測定において試料の主成分化
学組成により目的元素の感度が変わることなどをいう｡

このようなドリフトがあることから分析試料の測定順

LA 法による岩石試料の分析の場合､ 目的の微量元素イ

は､ 標準試料と未知試料とを交互に測定する (例：①標オンのほかに､ 多量に主成分元素イオンも ICP-MS に準試料②未知試料③標準試料④未知試料…) ことで短時導入されることで､ マトリックス効果は溶液法より大き間 (30分程度) のドリフトは補正できると考えられる｡

くなる｡ マトリックス効果はイオン化部のプラズマ中で､イオン化されやすいマトリックス元素によってプラズマ

３. ２

質量スペクトル干渉

中の電子密度が増加するため､ 他の元素のイオン化が抑ICP-MS は質量 (ｍ) と電荷 (ｑ) の比 (m/q) によ

制されることが第１に上げられる｡ 第２にインターフェ

りイオンを質量分離部で選別するため､ 目的元素イオン

イス部及びイオンレンズ部で特定の元素がイオン束から105

レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析 (LA-ICP-MS) 法によるガラスビード試料の定量分析 (新藤･杉内･田･福岡)

図３. 測定継続時間による強度 (計数値) 変化 (ドリフト)
試料 JB-1a の15元素 (Ｙ〜Lu) を20分ごとに測定した時の強度 (計数値､ cps) を示した｡ 全体に最初の測定値か
ら最後は１/３程度､ 強度が落ちている｡ JB-1a を測定していない時間も他の試料を測定している｡ 長時間の測定でコーンが汚れて穴がふさがってきたため感度が落ちたと考えられる｡

図４. 長時間測定による強度 (計数値) 変化 (ドリフト)
試料 JB-1a の15元素を１時間ごとに測定し､ 強度変化を見た｡ 全体に徐々に強度が大きくなっている｡

外にはじき出される (比較的軽い元素など) 質量差別効
果によるものがある (木村ほか1996)｡ このマトリック
ス効果の補正には内標準元素補正が有効である｡ 内標準
元素補正とは測定する試料中のある元素 (内標準元素)の定量値を別の分析法で求め､ その内標準元素の値でICP-MS により得られた分析値を規格化し､ 定量値を求める方法である｡ 溶液法の場合は試料に既知量の内標準元素を添加することができるが､ LA 法の場合は内標準元素を分析試料中に存在している元素を利用することになるので､ その濃度は他の分析法で求める必要がある｡
図５. トーチとサンプリングコーン間の距離 (デプス)による酸化物イオンの生成率変化

106

内標準元素の選択は目的元素と同じようなイオン化効率､質量を持つ元素が有効である (木村ほか1996)｡

地球環境研究,Vol.11(2009)

図６. 検出器電圧の変化と強度 (計数値) の関係
試料 JB-1a の場合

４. LA-ICP-MS 装置の調整
４. １ ICP-MS 装置の調整
４. １. １

検出器電圧による感度変化

ICP-MS の検出イオン強度は検出器の電圧により変化する｡ ある電圧以上になると計数値が平衡になる｡ この平衡になる電圧をプラトー電圧という (Knoll 1991)｡
測定を行う際は検出器電圧をこのプラトー電圧の値にす
ると､ 多少の電圧の変化があっても計数値への影響が少ないため､ 安定した計数値が得られる｡ 検出器は使用頻度と共に劣化するため､ プラトー電圧の値は毎回の調整が必要である｡ プラトー電圧の値を決めるためには､ 電

図７. 高周波出力とキャリアーガス流量の相関関係

圧を高い値から徐々に下げていき､ ひとつでもイオンを

高周波出力を変えて感度が高くなるようにキャリアー
ガス流量を調整した時､ 図のような相関が見られる｡

検出した値から−500V を加えた電圧とされている (エポリード社市ノ澤､ 私信)｡ 図６から−1700V で感度が得られた｡ この電圧から−500V 下げた−2200V あたり

原子から電子をはがしイオン化しやすくなる｡ また､ 高がプラトーになっているのが分かる｡

周波出力やその他の条件を一定にしてキャリアーガス流

４. １. ２ 高周波出力とキャリアーガス流量の相関関係

量のみを変化させた場合にイオンの強度比が変化する｡

高周波出力とキャリアーガスの流量は測定の際､ 感度

キャリアーガス流量を上げていくと試料中の Lu (ルテを高くするのに大事な調整項目の一つである｡ 高周波出チウム) の感度が上がり､ La (ランタン) の感度が下力を一定の値にして､ 一番良い感度になるようにキャリがることが観察された｡

アーガス流量を調整した｡ そして高周波出力の値も変化

４. １. ３

コーンによる感度変化

させ､ 一番良い感度になるようにキャリアーガス流量を

サンプリングコーン､ スキマーコーンは汚れが付着し変化させることを繰り返した｡ その結果図７のように相穴がつまると､ 洗浄を行い繰り返して使用する｡ どちら関を持って変化することが分かった｡

も使用と洗浄を繰り返すうちに穴が広がり､ 劣化する｡

高周波出力とはイオン化部のコイルにかけられる高周穴が広がると真空度が落ちるために感度が低下し､ 計数

波出力のことで､ キャリアーガス流量とはトーチに流す

値のばらつきも大きくなる｡ 図８から状態の良いコーン

アルゴンガス流量のことである｡ 高周波出力を上げるとを使用した場合の方が高い感度が得られ､ 計数値のばら107レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析 (LA-ICP-MS) 法によるガラスビード試料の定量分析 (新藤･杉内･田･福岡)

図８. 使用コーンによる強度 (計数値) の差 (JB-1a の場合)

図９. LA 装置の冷却水交換前後の強度 (計数値) 変化 (JB-1a の場合)つきも少ないことが分かる｡

４. ２. ２

ICP-MS 装置と LA 装置をつなぐチューブ
の形状

４. ２

レーザーアブレーション装置の調整

４. ２. １

ビード試料にレーザーを当てた時､ 試料から微細な粒レーザーアブレーション装置の冷却システ子が生じ､ チューブを通じて ICP-MS 装置本体に導入ムの調整される｡ この時､ 大小様々なサイズの粒子が生じる｡ 測LA 装置はレーザーを発振するとレーザーの熱で周り定精度を上げるためには､ 細かな粒子のみをトーチに運が高温になるため､ レーザーの発振源周辺には水を循環ぶ必要がある｡ そこで､ ICP-MS 装置と LA 装置をつなさせ冷却している｡ この冷却水の交換は感度を定常的にぐチューブの途中を螺旋状に巻いて､ 大きい粒子をこの高く保つために有効であることがわかった (図９)｡ ３

巻いたチューブの途中で落とすことを考えた｡ しかし､ヶ月以上冷却水の交換を怠るとレーザーのエネルギーがチューブを巻いた場合と巻かない場合 (チューブをまっ

落ちてくる他､ レーザーの照射痕が直線で打つ設定でもすぐつなぐ) では感度が１ケタ違う (図10)｡ チューブ

曲がる現象が起こる｡ 冷却水の交換時期は３ヶ月に１度をまっすぐつなぐ場合に､ 強度がスパイク状になる場合がよい｡

があるが､ 計算作業でその計数値は除外できる｡ 高い感度を得るために､ チューブはまっすぐつないだほうが安108地球環境研究,Vol.11(2009)

図10. LA 装置と ICP-MS 装置間のエアロゾル導入法による強度 (計数値) 変化
チューブを巻いたときと巻かないときの強度 (計数値) 変化

定かつ高感度の分析ができる｡

いとメモリー効果でバックグランドが高く､ 測定は困難
である｡

４. ３

クリーンルームの温度管理

クリーンルームは常に温度と湿度が設定値 (温度：20℃､ 湿度：40％) になるように調整されている｡ しかし､

５. １

ICP-MS 測定条件

５. １. １

測定元素数と精度の関係

ICP-MS のプラズマをつけると ICP-MS 自体の熱と冷測定元素数を19元素の場合と､ ２元素の場合とに分け却装置の放熱のために室温が上昇し､ 夏の気温30℃以上て測定した結果を表１に示した｡ 表１から元素数19元素の日には調整能力を超え､ 室温は35℃以上になる｡ このより２元素の方が精度が高い (標準偏差 (SD) が小さような時は測定強度が著しく落ちて､ 分析不可能になるい) ことが分かる｡ ICP-MS の計数値は１秒間あたりのので注意が必要である｡

イオンの計数値 (cps：count per second) で出力される｡ 計数値を算出するには､ 設定した測定時間中に質量５. LA-ICP-MS によるガラスビード試料の定量分析

分離部で測定元素のみを通すように走査 (測定元素だけが通れるような電圧にする) し､ その時検出部でカウン

ガラスビード試料は蛍光Ｘ線分析 (X-ray Fluores-

トされたイオン数をその単位時間で積分するという経過

cence Spectrometer：XRF) の測定の際に作成する直を経る｡ 測定中に質量分離部では測定元素だけを走査し径３cm の円盤型のガラスである (佐野2002)｡ ICP-MSているので､ 元素数が少ないほどその測定元素に対してで得られた計数値の定量化には XRF で得られた値 (例：の走査時間が増えるため､ 元素数が少ないほど測定の精

Ｙ (イットリウム)) で内標準補正する｡ そのため XRF

度がよくなる｡

で測定した同一のガラスビード試料を用いて LA-ICPMS で再び希土類元素をはじめとする微量元素分析を行っ

５. ２

レーザーの照射条件ている｡ ガラスビードを LA-ICP-MS で分析する利点

LA 装置の照射条件として､ 照射方法､ 照射径､ 照射は､ ①試料表面が平らなためレーザーの照射による掘削

スピード､ エネルギーレベル､ 反復率の照射条件項目が体積がどの試料も同じ条件にできる､ ②高周波炉で融かあり､ 目的に応じて条件設定ができる｡ ガラスビード試され試料が均質である､ ③試料が直径３cm とレーザー料を分析する上での精度のよい条件を検討した｡の照射径より大きいため (測定に必要な試料の大きさは１mm２以上)､ 何度も測定が可能なことが上げられる｡

５. ２. １照射モード：Scan (表面を線のように照しかし､ ガラスビードの作製時に融剤として四ホウ酸リ射) と Depth (同じ場所を深さ方向に照射)

チウムを混ぜるため､ ホウ素やリチウムの測定は ICP-

レーザーの照射モードによって感度が変わる｡ Scan

MS 装置内部 (試料が通過する箇所) を丹念に洗浄しな

モード (図11) は定常的な感度が得られる｡ Depth モー109

レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析 (LA-ICP-MS) 法によるガラスビード試料の定量分析 (新藤･杉内･田･福岡)

表１. 同時測定元素数の違いによる精度の違い
測定元素数
測定元素

19元素
Y

測定元素数
Eu

測定元素

２元素
Y

Eu

質量

89

153

質量

89

153

JR-2 (１回)

736300 cps

9950 cps

JR-2 (１回)

399779 cps

4310 cps

JR-2 (２回)

616050 cps

4500 cps

JR-2 (２回)

419990 cps

4660 cps

JR-2 (３回)

650750 cps

6750 cps

JR-2 (３回)

479398 cps

5407 cps

JR-2 (４回)

658950 cps

6000 cps

JR-2 (４回)

515236 cps

5119 cps

JR-2 (５回)

650000 cps

5900 cps

―

―

―

平均値

662410 cps

6620 cps

平均値

453601 cps

4874 cps

SD

44472

2031

SD

53200

48

％

7

31

％

12

10

測定元素数
測定元素

19元素
Y

測定元素数
Eu

測定元素

２元素
Y

Eu

質量

89

153

質量

89

153

JR-1 (１回)

402900 cps

6000 cps

JR-1 (１回)

451767 cps

7714 cps

JR-1 (２回)

437750 cps

8000 cps

JR-1 (２回)

473871 cps

7524 cps

JR-1 (３回)

419250 cps

7700 cps

JR-1 (３回)

487676 cps

7974 cps

JR-1 (４回)

501050 cps

6100 cps

JR-1 (４回)

487693 cps

7962 cps

平均値

440238 cps

6950 cps

平均値

475252 cps

7793 cps

SD

42969

1047

SD

16957

216

％

10

15

％

4

3

測定元素数

19元素

測定元素数

２元素

測定元素

Y

Eu

測定元素

Y

Eu

質量

89

153

質量

89

153

JB-1 (１回)

828550 cps

122450 cps

JB-1 (１回)

697395 cps

114874 cps

JB-1 (２回)

779350 cps

113650 cps

JB-1 (２回)

693326 cps

114369 cps

JB-1 (３回)

794000 cps

116600 cps

JB-1 (３回)

716129 cps

116833 cps

JB-1 (４回)

548100 cps

79350 cps

JB-1 (４回)

661600 cps

106848 cps

JB-1 (５回)

860700 cps

127000 cps

JB-1 (５回)

690131 cps

110819 cps

平均値

762140 cps

111810 cps

平均値

691716 cps

112749 cps

SD123742

18867

SD

19623

3949

％

16

17

％

3

4

JR-1, JR-2, JB-1いずれの試料も測定元素を19元素同時に測定した場合と２元素のみを同時に測定した場合とで､２元素のみ測定した場合の方が精度が良いことが分かる｡
SD：標準偏差％ ：平均値に対する標準偏差値をパーセント表示したもの

110地球環境研究,Vol.11(2009)

図11. レーザー照射条件を Scan にしたときの照射痕の顕微鏡写真

ことはレーザーを試料表面に絞っているということで､それよりも試料台を上げて (試料を近づけて) 焦点からずらすことは､ レーザー径が広がり掘削量が増えて感度が上がることが考えられる (SII 社 土屋､ 私信)｡ 図15から感度を一番高くするには､ 試料表面にモニター上でピントを合わせた位置から試料台を4000μｍ上げるのが良いことが分かる｡ この条件は試料表面が平らで､ 大きい試料であるガラスビードには適している｡ しかし､ 微
小な試料を測定する場合には Defocus することで試料表面が LA 装置のモニターでは見えなくなり､ 照射位置の確認が困難なことと､ レーザー径が設定した値より大
図12. レーザー照射条件を Depth にしたときの照射痕の SEM 像きくなることは試料以外の箇所を照射する可能性があるために条件としては適さない｡

ド (図12) は深さ方向に照射するため､ 照射痕はすり鉢状で深くなるほど蒸発体積が減る｡ したがって Scan モードで照射したほうが高い感度で安定性のよい計数値が得

５. ３

分析値の算出

分析元素の定量化には､ 元素濃度のわかっている標準られる (図13)｡

試料と未知試料の計数値を対比して未知試料の濃度を求

５. ２. ２める｡ 溶液法の場合は安定した計数値が得られるので､照射径レーザーの照射径を変化させると蒸発する体積が変わ

標準試料の計数値で検量線を作成し､ 未知試料の濃度をるので感度に影響する｡ 図14は黒曜石原石の照射径によその検量線から求めることができるが､ 溶液法に比べてる感度変化を示したもので､ 照射径が大きいほど掘削さ

LA 法は計数値のばらつきが大きいために､ 標準元素とれる体積が増えるため感度が高くなる｡ 図14から全体に未知試料の計数値と標準試料の濃度の比例式で未知試料

精度20〜30％で定量化の可能な感度が得られるレーザーの濃度を求め､ 内標準補正をするのが良い｡

径の最小値は100μｍがギリギリである｡
５. ２. ３

焦点調整

未知試料の元素濃度を出すためには､ 標準試料と未知試料の計数値の比と､ 濃度の比が同じであるとして比例レーザーの焦点は試料表面を映し出すモニターで試料式に当てはめて算出する (中井2002)｡ これはＣを元素

表面にピントを合わせたところである｡ 焦点を合わせる

濃度､ Cnt を計数値､ stdを標準試料､ unkを未知試料

111

レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析 (LA-ICP-MS) 法によるガラスビード試料の定量分析 (新藤･杉内･田･福岡)

図13. 照射方法 (Scan モードと Depth モード) による計数値の差 (JB-1a の場合)

図14. レーザー照射径による計数値変化 (JB-1a の場合)

図15. Defocus (脱焦点) した場合の強度変化 (JB-1a の場合)

112

地球環境研究,Vol.11(2009)

５. ４としたとき次の①の式で表される｡

測定例：岩石標準試料

ここでは､ 前述した条件での分析結果を示す｡ 表２にC std : C unk = Cnt std : Cnt unk
C unk＝C std・Cnt unk/Cnt std示す条件で岩石標準試料 JB-1a､ JA-1､ JG-1a､ JR-1−①

を分析し､ JB-1a を標準試料､ 他の岩石標準試料を未知試料として元素濃度を算出した｡ その結果を表３に示し

この①の式で ICP-MS で得られた計数値のみで未知た｡ 結果から JB-1a と化学組成のよく似た JB-2が精度・

試料の濃度が一応出るが､ 前述した試料の主成分化学組
成の違いによるマトリックス効果の影響が考えられる場

表２. 岩石標準試料の LA-ICP-MS の測定条件

合､ 内標準補正が必要になる｡ 内標準補正は測定する試

ICP-MS：SII 社製 SPQ9000四重極型
LA 装置：CETAC 社製 LSX-200 Nd-YAG Laser 266nm【ICP-MS 条件】
分析元素
希土類元素 (REE)､ Sr､ Zr
測定時間
15秒
定量時間
7.5秒−15秒

料中に存在する元素 (内標準元素という) を､ ICP-MS
以外の分析法で求め､ その値を

既知の値

として①の

式で得られた内標準元素の濃度との比 (この比を補正係数として②の式で表される) を算出し､ その補正係数をその時同時に測定したほかの元素にかける (③式) こと
で①の式で得られた値を補正する｡

補正係数＝既知の値／C 内標準元素
定量値 unk＝補正係数・Cunk−②−③

このようにして､ 未知試料の元素濃度 (定量値) が得られる｡【LA 条件】
脱焦点
レーザー径
照射スピードエネルギーレベル
レーザー反復率

Defocus
Spot
Scan Speed
Energy level
Repetition late

4000up6 (260μｍ)
10μm/s2010Hz

照射時に実際出ているエネルギー：約１mJ試料の測定順：①標準試料 ②未知試料 ③標準試料④未知試料
定量時間：測定時間内で検出器がイオンを検知する時間

表３. 岩石標準試料 (JB-2, JR-1, JA-1, JG-1a) の分析値と推奨値の比較 (JB-1a を標準試料とした場合)
JB-2
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Sr
Zr

JR-1
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Sr
Zr

分析値(ppm)
N＝5(分析回数)
2.36
6.32
1.14
6.16
2.22
0.78
3.17
0.56
3.74
0.73
2.43
0.39
2.53
0.41
177
49.0

SD
±
0.08
0.16
0.04
0.24
0.14
0.04
0.22
0.03
0.24
0.04
0.13
0.03
0.18
0.04
2.92
0.84

RSD
％
3.6
2.6
3.5
3.9
6.4
5.2
6.9
6.1
6.4
5.4
5.5
8.2
7.0
9.4
1.7
1.7

推奨値
ppm
2.35
6.76
1.01
6.63
2.31
0.86
3.28
0.60
3.73
0.75
2.60
0.41
2.62
0.40
178
51.2

推奨値との差
％

JA-1

0.4
−6.5
13.0
−7.1
−3.7
−9.8
−3.4
−6.4
0.4
−2.8
−6.4
−4.9
−3.4
2.2
−0.8
−4.4

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Sr
Zr

分析値 (ppm)
N＝5(分析回数)
17.7
44.1
5.53
21.4
5.35
0.26
5.13
0.91
6.34
1.24
3.94
0.67
4.73
0.78
27.5
104

SD
±
0.54
1.32
0.23
0.86
0.42
0.05
0.42
0.08
0.67
0.14
0.33
0.07
0.43
0.10
0.73
2.08

RSD
％
3.0
3.0
4.2
4.0
7.8
18.0
8.2
9.0
10.6
11.1
8.4
10.7
9.2
12.3
2.7
2.0

推奨値
ppm
19.7
47.2
5.58
23.3
6.03
0.30
5.06
1.01
5.69
1.11
3.61
0.67
4.55
0.71
29.1
100

推奨値との差
％

JG-1a

−10.1
−6.5
−1.0
−8.4
−11.2
−12.4
1.4
−9.5
11.3
11.7
9.2
0.4
4.0
9.2
−5.7
4.2

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Sr
Zr

分析値(ppm)
N＝5(分析回数)
5.18
13.01
2.16
10.7
3.34
1.07
4.14
0.71
4.66
0.90
2.93
0.46
3.09
0.50
255
87.6

SD
±
0.20
0.40
0.10
0.55
0.25
0.08
0.38
0.06
0.33
0.07
0.25
0.05
0.35
0.06
5.18
1.93

RSD
％
3.9
3.1
4.4
5.1
7.5
7.4
9.1
8.9
7.1
7.4
8.7
11.0
11.3
11.4
2.0
2.2

推奨値
ppm
5.24
13.30
1.71
10.90
3.52
1.20
4.36
0.75
4.55
0.95
3.04
0.47
3.03
0.47
263
88.3

推奨値との差％分析値 (ppm)
N＝5(分析回数)
20.2
47.0
5.12
18.5
4.29
0.68
4.22
0.73
4.49
0.87
2.80
0.43
3.12
0.50
190
131

SD
±
0.57
1.56
0.23
0.93
0.40
0.07
0.45
0.08
0.59
0.13
0.25
0.05
0.29
0.06
5.14
3.22

RSD
％
2.8
3.3
4.4
5.0
9.2
10.8
10.7
10.5
13.0
15.3
9.1
12.4
9.3
11.6
2.7
2.5

推奨値
ppm
21.3
45.0
5.63
20.4
4.53
0.70
4.08
0.81
4.44
0.82
2.57
0.38
2.70
0.44
187
118

推奨値との差
％

−1.1
−2.2
26.5
−2.0
−5.1
−10.9
−5.0
−5.3
2.5
−5.7
−3.7
−2.8
1.9
5.5
−3.2
−0.8

−5.0
4.5
−9.1
−9.5
−5.2
−2.2
3.5
−10.4
1.1
6.5
8.9
12.6
15.5
13.4
1.7
11.1

SD
：標準偏差
RSD％：平均値に対する標準偏差値をパーセント表示したもの

113

レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析 (LA-ICP-MS) 法によるガラスビード試料の定量分析 (新藤･杉内･田･福岡)

確度ともに他の標準岩石試料より全体に良いことが分かる｡ すなわち推奨値 (今井2000) とよく一致する｡ それでも JB-2の Pr の値は､ 計数値が十分得られている(精度が良い) のに確度が悪い｡ これはマトリックス効
果による影響が出た可能性がある｡ 他の試料でも JA-1
は Pr､ JR-1では La､ JG-1a は Zr が精度は良いが確度は悪い｡ このことから未知試料を測定する際にはマトリックス効果を考慮し､ 標準試料には未知試料と主成分化学
組成の似た試料を選ぶ必要がある｡ また､ 図16は内標準元素をＹとして内標準補正をした場合としていない場合について Ce の値を例に示した｡ 図16中の分析値

は補正をしていない ICP-MS で得られた値のみの分析値
で､補正値

は蛍光Ｘ線分析で求めたＹの値で規格化(内標準補正) したものである｡ 図中の太線が推奨値を示す｡ 内標準補正後の
分析値

補正値

は､ 補正をする前のに比べ､ いずれの試料も推奨値の値に近くなることが分かる｡ この図16から JB-2が一番

分析値との差が少なく､ JR-1や JG-1a は

分析

と

補正値

値

のほうが低い傾向がある｡ これは試料の主成分化学

組成 (特に Fe) により試料表面でのレーザー吸収率が異なるため､ レーザーで照射されて掘削される量が異なることによると考えられる｡ つまり､ JB-2､ JA-1に比べ JG-1a と JR-1は掘削される量が少ないため､ 補正を
していない

分析値

は実際の濃度より低くなってしまう｡ 図11のレーザー照射痕の写真からも JB-2と JA-1の照射痕に比べ JR-1と JG-1a は線が細く､ 掘削量が少ないことが分かる｡ このことから､ レーザーによる掘削量(ICP-MS へ運ばれる試料の量) の差を補正するために内標準補正は必要となる｡

６. おわりに立正大学の LA-ICP-MS 装置を使って測定をする上での注意点と測定例を述べた｡ その注意点はやはり装置そのものの仕組・原理をよく知らないと把握できないこ
図16. 内標準補正による分析値の変化とがお分かりだろうか｡ 今回示した測定例はガラスビー

太線は推奨値を示す｡ 標準試料は JB-1a.

ド試料によるもので､ 数μｍの大きさのテフラなどの微小な試料の定量法はまだ､ 確立していない｡ 今の装置の状態では能力不足は否めないため感度向上に向けた装置

謝

辞の改造 (例えば LA 装置の試料台の改造) が必要になる

この論文の作成にあたっては LA-ICP-MS の測定条件を決定かもしれない｡ また微小で微量の試料についての測定はするまでに､ エポリードサービス社の光部さん､ 市ノ澤さん､

原石そのものの分析を内標準補正なしで行えるかどうか､

他にもたくさんの方々のご助言を頂きました｡ 皆様有難うござ

これからの課題は山積している｡

114

いました｡ また､ 匿名の査読者のコメントは論文の改善に役立ちました｡ 記して感謝します｡

地球環境研究,Vol.11(2009)

引用文献(2004) Isotopic Analysis of Fe in Human Red Blood Cells

平田岳史 (1997) ICP 質量分析計による微量元素同位体分析.

by Multiple Collector-ICP-Mass Spectrometry. Anal. Sci-

地球化学, 31, 35−51.

ences., 20, 617-621.

平田岳史 (2006) 金属試料の微量成分分析に有力なレーザーア
ブレーション技術. ぶんせき, 374, 83.
今井大野剛・平田岳史 (2004) 誘導結合プラズマ質量分析法における元素定量及び同位体分析技術の進歩とその地球化学への登 (2000) 標準試料―地球科学標準試料―. 地球化学,

34, 1−10.

応用. 分析化学, 53, 631−644.
Orihashi, Y. and Hirata, T. (2003) Rapid quantitative analy-

河口広司・野々瀬菜穂子・川端克彦・岩崎

廉 (2001) 14章

sis of Y and REE abundances in XRF glass bead for se-

ICP 質量分析法. ｢普及版高純度化技術｣, 第１巻分析技術.

lected GSJ reference rock standards using Nd-YAG 266nm

フジ・テクノシステム, pp.535−585.

UV laser ablation ICP-MS. Geochem. J., 37, 3, 401-412.

木村純一・高久雄一・吉田武義 (1996) 誘導結合プラズマ質量

Perkins, W. T., Pearce, N. J. G. and Jeffries, T. E. (1993)

分析法の発展と岩石学への応用. 地球科学, 50, 277−302.

Laser ablation inductively coupled plasma mass spec-

木村純一・土谷信高・佐野栄・中馬教允・吉田武義 (1997)

trometry: A new technique for the determination of trace

ICP 質量分析法による微量元素定量分析. 地球化学, 31,

and ultra-trace elements in silicates. Geochim. Cosmochim.
Acta, 57, 475-482.

133−151.
Knoll, G. F. 著, 木村逸郎・阪井英次訳 (1991) ｢放射線計測
ハンドブック第２版｣. 日刊工業新聞社, pp.195−197.
Montaser, A. 編, 久保田正明監訳 (2000) ｢誘導結合プラズマ
質量分析法｣, 化学工業日報社.

佐野貴司 (2002) 蛍光Ｘ線分析装置を用いた火成岩中の主成分
および微量成分の定量. 富士常葉大学研究紀要, ２, 43−59.
Thomas, R., and McDowall. (2001-2003) A Beginner's Guide
to ICP-MS. Spectroscopy, www.Spectroscopyonline.com

中井弥生 (2002) LA-ICP-MS による黒耀石原石の微量元素組

矢嶋一仁・藤巻宏和 (2002) 誘導結合プラズマ質量分析法によ成の地域的特徴. 平成14年度立正大学学位請求修士論文, 20.

る岩石試料の微量元素の定量分析. 岩石鉱物科学, 31, 249−

Ohno, T., Shinohara, A., Kohge, I., Chiba, M., and Hirata, T.

260.

Quantitative Analyses of Glass Bead Samples
Using Laser Ablation-inductively
Coupled Plasma-mass Spectrometry (LA-ICP-MS)
SHINDO Tomoko＊, SUGIUCHI Yuka＊, SHIMADA Yurina＊, FUKUOKA Takaaki＊＊

Faculty of Geo-environmental Science, Rissho University

Abstract:
Laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS) is suitable analytical method for quantitative analysis of multi trace elements in solid samples, such as rock samples.
In this study, we discussed the operation conditions of LA-ICP-MS in Rissho University for glass
beads samples made from geological rock samples.
14 rare earth elements, Sr and Zr in standard rock samples of geological survey of Japan wereanalyzed by the developed conditions. The results agree well with reference values for the standard
rock samples.

keywords: laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry, glass bead,
quantitative analyses, rock sample

115

レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析 (LA-ICP-MS) 法によるガラスビード試料の定量分析 (新藤･杉内･田･福岡)

付

録合があるが､ １日経てば自然に直る)｡

立正大学地球環境科学部に設置されているレーザーアブレーショ④試料など､ 必要最低限の物をパスボックスに入れる｡

ン誘導結合プラズマ質量分析装置 (LA-ICP-MS) の使用マニュ

４. 無塵衣着用

アル①ロッカーの中の無塵衣､ 上履き､ 帽子を着用する｡ 髪の長い
人はゴムなどで髪をまとめてからネットをかぶり帽子をかぶ

立正大学の LA-ICP-MS は卒業論文､ 修士論文､ 博士論文等ると良い｡の作成のために教員や多数の学生が使用するものである｡ 装置②緑色の粘着マットの上を数回足踏し､ 上履きについた塵を落の操作が不慣れな学生であっても分析を行う場合装置を壊さなとす｡ マットが汚れていたら一枚はがして新しい面を出す｡

いように正確な操作をしなければならない｡ このためにはマニュ③エアー室のドアを開けて一人ずつ中に入る｡ エアー吹き出し

アルを読みながら装置を使用するべきである｡ 以下に学生のた

中は､ なるべく塵をクリーンルームに持ち込まないようにすめの装置マニュアルを作成した｡

るため､ 体を回転させたりして塵を落とす｡ エアーの吹き出
しが止まったら､ クリーンルーム側のドアを開け入室｡

１. Ar ガスの供給①ボンベ室に行く前に､ クリーンルームに行く｡ ICP-MS 前※前室側のドアと､ クリーンルーム側ドアが同時に開くことのないように注意する｡

面のスイッチボタンが VACUUM ON､ RF OFF になって

５. クリーンルーム内の温度・湿度等の記録・確認いることを確認する｡① ｢クリーンルーム利用記録｣ に必要事項を記入｡②３号館外の ｢特殊ガスボンベ室｣ へ行く｡

温度・湿度は前室の ｢電灯動力分電盤｣ の値を記入｡

ボンベ室での作業中は酸欠防止のためボンベ室のドアを開放②ドラフトが作動しているか確認する｡

して行う｡

６. Ar コックの開放③液体 Ar エルフ内の Ar 残量を確認する｡④各弁が閉じていることを確認※液体 Ar がない時には気体 Ar (Ar ボンベ) を使う｡
⑤ボンベ室壁のラインのコックを横にし､ コックとラインを平行にする (コックを開ける)｡⑥圧力ゲージが０であることを確認する｡ この緑色の弁が開いていることを確認する｡⑦二連の弁､ 正面から見て右側の (ホースがつながっていない)
弁が閉まっていることを確認し､ 左側の (ホースがつながっている) 弁を全開にする｡⑧液体 Ar エルフの液充填放出弁を全開にする｡⑨緑色 (加圧) 弁で圧力を調整する｡ 圧力ゲージを見ながら0.65MPa になるように､ ゆっくり圧力を加える｡※以上⑤〜⑨は液体 Ar を使う時の操作① ICP-MS の左側の壁にある Ar のコックを開放 (バーをラインと平行に) する｡
Air のコックは常時開放 (ICP-MS 内の真空を保つため)｡７. パソコンデスクトップの ON①パソコンのモニター電源を ON (コンピューター本体の電源は常に ON にしてある)｡②パソコンのデスクトップにあるショートカットから､ ICPMS ソフト ｢SPQ9010｣ を立ち上げる｡ 装置操作をクリック(常時立ち上げた状態なので省略可)｡
８. ICP-MS 照明､ 排気等の確認① ICP-MS のテント内にあるファンとライトの電源を ON する｡
② ICP-MS 前面のスイッチボタンが VACUUM ON､ RF OFFであることを確認｡

２. クリーンルーム前室での操作③ ICP-MS の循環冷却水装置の電源を ON にする｡

①クリーンルーム前の青いスノコは土足禁止｡ 脱いだ靴は下④ ICP-MS 本体のトーチボックスのふたを上に上げ､ GIS 排

駄箱に入れる｡②鍵を開け､ ｢現在使用中｣ の看板をドア外に表示する｡｢１人で実験中｣ もしくは ｢複数で実験中｣ を表示する｡

気が作動しているかどうか手を入れて確認する｡ このふたの内部のものは素手では触らない｡ 触れる必要のある際は手袋を使用する｡

３. クリーンルームの排気と室温のチェック⑤ ICP-MS 本体のロックが引っ込んでいた場合は､ 手で引き

① GIS 排気スイッチは常に ON にしておく｡

出しておく (本来､ ふたが閉まった状態でないと装置操作は②クリーンルーム内の空気を排気しているお碗型の排気穴が､できないが､ このようにロックを引き出し､ フリーにしておクリーンルームから前室側に向って動いているか確認する(クリーンルーム内の圧力が陽圧の状態であるか確認)｡③ ｢電灯動力分電盤｣ を確認する｡ 全て運転 (赤ランプ) になっていれば問題なし｡｢センサー切り替えスイッチ｣ は､ Ｂになっていることを確

くことで必要な装置操作を行える)｡⑥器具のチェックを行うためにトーチ位置をずらす｡ パソコン
画面上から操作する｡ ICP-MS のソフト上にある､ トーチ位
置の ｢待避｣ をクリック (トーチが奥へ移動する)｡⑦クオーツボンネットの位置を確認する｡ このとき手袋を必ず

認 (ＡになっていたらＢにする)｡ Ａ：ドラフト側の温度・着用のこと｡

湿度センサー､ Ｂ：ICP-MS 側の温度・湿度センサー｡

ネジを緩めてからクオーツボンネットを右側に引っ込めて､

温度・湿度に異常があったらすぐに管理者に報告すること(停電復帰後､ クリーンルーム内が異常に高い湿度になる場

116

ネジを締める｡⑧ファラデーシールド板が曲がっていたら直す｡ このときも手地球環境研究,Vol.11(2009)

袋を必ず着用のこと｡⑤試料台を奥まで下げる (ゆっくりと戻す)｡

この周辺が結露していないか確認する｡⑥レーザー装置の試料モニタ TV の画面を見ながら､ 試料台の

⑨サンプリングコーン､ スキマーコーンが汚れていたら新しいものと交換する｡ サンプリングコーンとスキマーコーンの相右奥にあるピント調整ねじを回して､ 手動でピントを試料表面にあわせる｡

性の良い組み合わせを崩さないように交換時には注意する｡⑦レーザー本体の扉を閉じる｡ 閉じると同時に Purge (空気を外したコーンは後で速やかに洗っておく｡ コーンの交換に治抜いて Ar ガスに交換) が始まる｡ Purge の残り時間は､ パ

具を使用して新しいものを取り付けたらきつく回し締める

ソコンのレーザーソフト ｢CETAC｣ 画面の左下に表示され(緩いと真空を保つことが出来ずプラズマが消える)｡るので Purge が終わるまで待つ｡ Purge の間､ パソコン上⑩その他､ トーチ周辺のタイゴンチューブ等､ 接続状態に不備がないか確認する｡⑪トーチ位置を元の場所に戻す｡ トーチ位置の ｢復帰｣ をクリック｡
９. レーザー装置の立ち上げ①レーザー本体 (LSX-200) の裏にある電源を ON｡②レーザー用の冷却水の電源を ON｡③テレビモニターの電源を ON｡④モニターの照明を明るくする (コンセントを差し込み､ ダイ
ヤルをゆっくり回して適当な明るさにする)｡⑤パソコンのデスクトップにあるショートカットから､ Laser

では何も操作を行わないこと (パソコンがフリーズしてしまう可能性がある)｡
13. LA 条件の設定①レーザーソフト ｢CETAC｣ 画面をアクティブにする｡② ｢ Method ｣ を ク リ ッ ク → ｢ Load Parameters ｣ → Load
Method 画面が開く｡③ フ ァ イ ル の 種 類 → ｢ Scan Method ｣ → フ ァ イ ル 名｢＊＊＊.scn｣ → ｢OK｣ をクリック→Load Method 画面が閉じる｡④パソコン上で以下の項目を確認｡ なっていなかったら以下のようにする｡(レーザー制御) をクリックし､ ｢CETAC Laser System｣

Auto Laser Fire にチェックが入っている｡
を 立 ち 上 げ る ｡ パ ソ コ ン 上 の 画 面 に は ICP-MS ソ フ ト

Spot size 6｢SPQ9010｣ とレーザーソフト ｢CETAC Laser System｣ がLaser Energy Level 20

立ち上がっている状態｡

Pulse Repetition Rate 10 Hz⑥準備が終わったら､ ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ の装置操作

Scan Speed 10μm/s→ ｢Enter｣ をクリック

画面を表示する｡

14. レーザー照射位置を確認｢ICP-MS 分析条件チェック表｣ に点灯前の真空状態の値を①照射位置を決める｡ レーザーの試料モニタ画面を見ながら､記入する｡

レーザーソフト ｢CETAC｣ 上の矢印ボタン (Ｘ−Y Table)

10. プラズマの点灯

をクリックしながら､ 試料の位置を水平方向に移動させる｡① ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ 装置操作画面から ｢点灯｣ を

モニタの十字が交差している点の試料が照射されるので､ 照クリック｡

射跡などのない面が照射位置になるように移動させる｡②プラズマが点灯するまでの間に､ ICP-MS 本体のトーチボッ②照射位置を決めたら､ Focus の矢印ボタン (上向き) を１回

クスの下方にある AUX (補助ガス)､ PLASMA (プラズマクリック｡ Ｚ方向に4000上げる｡ Ｚの値が13000 (初期値)ガス) の目盛りを見て､ それぞれ１/min, 16/min 値で流れているかを確認｡③プラズマ点灯時に異常がないか確認｡ 異常が出たら装置操作の画面右下にある ｢異常履歴｣ ボタンをクリックして異常内容を必ず確認する｡
その際 ｢高周波反射波異常｣ であれば､ 再度①点灯を行う｡
11. プラズマの安定化①以後､ 30〜60分プラズマが安定するまで待つ｡
12. 試料をセットする (調整用試料：NIST612)①レーザー本体の扉を開く｡ 試料台を引き出す (ゆっくりと引き出す)｡②試料台のふたの銀色ストッパーを手前に引き､ 外す｡③試料台のふたを開けて､ 調整用試料 (NIST612) を試料台にのせる｡※試料は素手で触れないように注意する｡④試料台のふたを閉める｡ このとき､ 試料台の中に入る Ar とから17000になっていればよい｡③ ｢set start｣ をクリック｡
以後各操作のまえに ｢14｣ の操作をかならず行う (但し ｢17｣を除く)｡
15. 装置の調整 (調整用試料：NIST612)
装置調整は､ トーチ位置→キャリアーガス→イオンレンズの順で行う①レーザーソフト ｢CETAC｣ は立ち上げたまま､ ICP-MS ソ
フト ｢SPQ9010｣ 画面をアクティブにする｡② ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ 画面上方の装置調整アイコン
をクリック｡ 装置調整ウィンドウが開く｡③調整条件名を分析する試料に合わせて設定する｡ 例えば地球化学図作成用試料の場合､ ｢LA 調整｣ になっているか確認｡
チャート表示は Ce､ Eu､ La､ Lu､ Yb に丸表示がついているか確認｡④ ｢チャート表示｣ をクリックすると装置調整レコーダーウィ

出る Ar のラインが一直線上になるように注意してふたを閉

ンドウが開く｡

める｡ 銀色ストッパーをはめる｡

このウィンドウが装置操作ウィンドウの右側にくるように調117

レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析 (LA-ICP-MS) 法によるガラスビード試料の定量分析 (新藤･杉内･田･福岡)

節すると操作が行いやすい｡
15. １

トーチ位置の調整⑤レーザーソフト ｢CETAC｣ 画面をアクティブにし､ ｢Start
Auto｣ を１回クリック｡
レーザーが発振する｡⑥ ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ 画面をアクティブにする｡｢OK｣ をクリック｡ 予備噴霧モニターウィンドウが閉じる｡
イオンレンズの調整が始まる (４〜５分かかるので待っている)｡⑲イオンレンズの調整が終わったら､ 試料の照射位置を確認す
る (｢14｣ を参照)｡⑳ ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ 画面をアクティブにする｡ イ

装置調整レコーダーウィンドウの ｢自動スケール｣ をチェッオンレンズ調整後の各レンズの値を ｢ICP-MS 分析条件チェッ

クして ｢レコーダー ON｣ をクリック｡

ク表｣ に記入｡ ｢OK｣ をクリック｡ イオンレンズ調整ウィン⑦レコーダーを見ながらトーチ位置の前後と上下を調整｡

ドウが閉じる｡

前後で一番感度のよい (レコーダーの計数率が大きい) 場所

装置調整ウィンドウを閉じる｡

を決めてから､ 上下で一番感度のよい場所を決める｡ 計数率

高周波出力､ 検出器電圧､ ポールバイアスの値を ｢ICP-MS

が E5〜E6くらいになればよい｡⑧トーチ位置の前後､ 上下が定まったら ｢レコーダー OFF｣をクリック｡⑨レーザーソフト ｢CETAC｣ 画面をアクティブにする｡

分析条件チェック表｣ に記入｡ 通常､ 高周波出力は1.3kw(一定) である｡ 検出器電圧とポールバイアスは装置操作ウィンドウ右側の Q-MS 関連の ｢操作｣ をクリックすると表示される｡｢STOP｣ をクリック｡ レーザーが止まる｡

16. 感度と測定のばらつきをチェック (調整用試料：NIST612)

ウィンドウが出てきて､ scan Aborted! Return to Origin?

① ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ 画面上方の分析アイコンをクと表示されるので､ ｢NO｣ をクリックする｡⑩ ｢ICP-MS 分析条件チェック表｣ にトーチ位置デプス､ 前後､上下の値を書き入れる｡ デプスは通常10.0 (一定) である｡
⑪ Focus の矢印ボタン (下向き) を１回クリックし､ Ｚ方向に4000下げる｡ Ｚの値が､ 17000から13000 (初期値) になればよい｡ レーザーの照射跡を確認する｡ 次の照射位置に試料の位置を決める｡
15. ２

キャリアーガス流量調整⑫ レ ー ザ ー ソ フ ト ｢ CETAC ｣ 画 面 を ア ク テ ィ ブ に す る ｡｢Start Auto｣ を１回クリック｡ レーザー発振｡

リック｡ 分析ウィンドウが開く｡② ｢ファイル｣ をクリック→ ｢分析条件｣ → ｢開く｣ を順にクリック｡
調整用分析条件のファイル ｢＊＊＊.cnd｣ を選択→ ｢OK｣をクリック｡ 分析条件が読み込まれる｡③ ｢逐次測定｣ をクリック｡ サンプル名を入力｡ ｢測定｣ をクリック｡ ｢OK｣ をクリック｡④ レ ー ザ ー ソ フ ト ｢ CETAC ｣ 画 面 を ア ク テ ィ ブ に す る ｡｢Start Auto｣ を１回クリック｡ レーザーが発振され測定が始まる｡⑬ ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ 画面をアクティブにする｡ 装

このとき､ ｢Start Auto｣ を２回以上 (ダブルクリックなど)

置調整レコーダーウィンドウの ｢レコーダー ON｣ をクリッしてしまうと､ エラー発生の原因となるので注意｡ Timerク｡ レコーダーの ｢凡例｣ をクリックし､ 凡例を出す｡ 凡例

Busy が表示された場合は､ 再度 ｢Start Auto｣ を１度クリッの色を見ながら､ 装置操作ウィンドウのプラズマ関連のキャ
リアーガスの値を変化させる｡ La と Lu の計数率が同じになるようなキャリアーガスの値にする｡⑭キャリアーガスの流量が定まったら､ ｢レコーダー OFF｣ をク｡⑤ ｢測定中です｡ しばらくおまちください｣ の表示が消えたら､
レーザーソフト ｢CETAC｣ 画面をアクティブにし､ ｢STOP｣
をクリック (レーザーが止まる)｡ ウィンドウが出てきてクリック｡ レコーダーウィンドウを閉じる｡ レーザーソフト

Scan Aborted! Return to Origin?

｢CETAC｣ ソフト画面をアクティブにする｡ ｢STOP｣ をク｢NO｣ をクリック｡

リック｡ レーザーを止める｡ キャリアーガスの流量の値を⑥ ③〜⑤を繰り返し10回測定を行う｡｢ICP-MS 分析条件チェック表｣ に記入｡

17. ブランク測定

15. ３

イオンレンズの調整⑮ ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ 画面をアクティブにし､ 装置
調整アイコンをクリック｡⑯イオンレンズ調整の項目に､ Ce のみ丸がついていることを確認し (｢LA 調整｣ を選んでいる場合)､ ｢イオンレンズ調整｣ をクリック｡ イオンレンズ調整ウィンドウが開く｡⑰ レ ー ザ ー ソ フ ト ｢ CETAC ｣ 画 面 を ア ク テ ィ ブ に す る ｡｢Start Auto｣ をクリック｡ レーザー発振｡⑱ ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ 画面をアクティブにする｡ イと表示されるので､①条件設定と分析までの流れは ｢16. 感度と測定のばらつきをチェック｣ ①〜③と同じ操作をする｡② レ ー ザ ー ソ フ ト ｢ CETAC ｣ 画 面 を ア ク テ ィ ブ に す る ｡｢Trigger Relay｣ → ｢Relay Close｣ をクリック｡ ブランク
測定が始まる｡③ ｢測定中です｡ しばらくおまちください｣の表示が消えたら､ レーザーソフト ｢CETAC｣ 画面をアクティブにし､｢Trigger Relay｣ → ｢Relay Open｣ をクリック｡④ ①〜③を繰り返し５回測定を行う｡

オンレンズ調整のウィンドウの ｢調整開始｣ をクリック｡ 予

18. 未知試料の測定

備噴霧モニターウィンドウが開くので､ ｢自動スケール｣ を①あらかじめ測定したい元素や条件を決定し､ ファイルに保存チェックして､ 計数率が一定になることを確認してから､する｡ 分析条件を変更した場合は ｢16｣､ ｢17｣ の作業を行っ118

地球環境研究,Vol.11(2009)

たのちに④からはじめる｡② ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ 画面上方の分析アイコンをクリック｡ 分析ウィンドウが開く｡③ファイルをクリック→ ｢分析条件｣ → ｢開く｣ をクリック｡

は､ 酸欠防止のためボンベ室のドアを開放して行う｡②液体 Ar エルフの液充填放出弁を閉じる｡③二連の弁､ 正面から見て左側の (ホースがつながっている)
弁を閉じる｡①で作成した条件ファイルを選択→ ｢OK｣ をクリック｡ 分

右側の (ホースがつながっていない) 弁を開け､ ホース内の析条件が読み込まれる｡

ガスを抜いて弁を閉じる｡④分析する試料を入れる (｢12｣､ ｢14｣ 参照)｡ ｢逐次測定｣ を④緑色 (加圧) 弁を軽くなるまで回す｡

クリック｡ サンプル名を入力｡ ｢測定｣ をクリック｡ ｢OK｣⑤コックを縦にし､ コックとラインを垂直にする｡

をクリック｡⑥各弁が閉じていることを確認｡⑤レーザーソフト ｢CETAC｣ 画面をアクティブにする｡ ｢Setstart｣ をクリック｡ ｢Start Auto｣ を１回クリック｡ レーザー

《停電時の対策》立正大学では通常年２回停電がある他､ 主に夏期に落雷によが発振され測定が始まる｡

る停電が起こる｡ ICP-MS の真空系は常時真空に保つことが精

このとき､ ｢Start Auto｣ を２回以上 (ダブルクリックなど)

度の高い分析には必要である｡ 以下に停電に対応したマニュアしてしまうと､ エラー発生の原因となるので注意｡ Timer Busy

ルを示す｡

が表示された場合は､ 再度 ｢Start Auto｣ を１度クリック｡

１. 停電前対策作業⑥ ｢測定中です｡ しばらくおまちください｣ の表示が消えたら､
レーザーソフト ｢CETAC｣ 画面をアクティブにし､ ｢STOP｣
をクリック (レーザーが止まる)｡ ウィンドウが出てきて①常時立ち上げた状態である ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ を閉じ､ パソコンの電源を切る｡② ICP-MS 本体の前面にあるカバーを外す｡｢Scan Aborted! Return to Origin?｣ と表示されるので､配電盤にある ｢AC100V｣ と ｢AC200V｣ のスイッチを OFF､｢NO｣ をクリック｡

ランプが消えたことを確認する｡⑦測定回数は試料ごとに決める｡ 最低10回以上行うとよい｡※計数値 (強度) の時間的変化の補正 (ドリフト補正) のた
め標準試料と未知試料を交互に測定する｡《終了作業》③同様に配電盤にある ｢POWER｣ のスイッチを OFF､ ランプが消えたことを確認する｡④常時開放してある Air ラインのコックを閉じる｡⑤その他､ ICP-MS の循環冷却水装置､ レーザー本体 (LSX-

19. 試料を取り出す200)､ レーザー用の冷却水､ テレビモニター､ モニターの照① ｢CETAC｣ 画面でＺ方向に4000下げてからレーザー本体の明等の電源が切れていることを確認する｡

扉を開く｡ 試料台を引き出す (ゆっくりと引き出す)｡②試料台のふたの銀色ストッパーを手前に引き､ 外す｡③試料のふたを開けて､ 試料を取り出す｡※試料は素手で触れないように注意する｡
20. ICP-MS 終了作業
① ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ 装置操作画面の ｢消灯｣ をクリック｡ 装置本体の VACUUM ON, RF OFF になっていることを確認｡②レーザーソフト ｢CETAC｣ を閉じる｡③ ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ 装置操作画面を立ち上げた状
態でパソコンのモニター電源を OFF にする｡
(コンピュータ本体の電源は常に ON)｡
④ ICP-MS の循環冷却水装置の電源を OFF｡
⑤レーザー本体 (LSX-200) の裏にある電源を OFF｡

２. 停電後復帰作業① Air ラインのコックを開ける｡ Air のゲージが0.5MPa になっているか確認する (赤いシールが貼ってある所になっていれ
ばよい)｡② ICP-MS 本体の前面にあるカバーを外す｡
配電盤にある ｢POWER｣ のスイッチを ON､ ランプが点灯
したか確認する｡③同様に配電盤にある ｢AC100V｣ と ｢AC200V｣ のスイッチ
を ON､ ランプが点灯したか確認する｡④パソコンを立ち上げ､ ICP-MS ソフト ｢SPQ9010｣ を開き､装置操作の画面にある真空 ｢ON｣ を押す｡
⑤ ｢真空排気系｣ の状態が準備になり､ ｢真空排気を行っています｣ というコマンドが出てくる｡⑥この時､ ICP-MS 本体の前面スイッチボタンの VACUUM⑥レーザー用の冷却水の電源を OFF｡

ON 緑色に点滅｡⑦テレビモニターの電源を OFF｡

RF OFF がオレンジ色に点灯する｡⑧モニターの照明を消す｡⑦排気が完了すると VACUUM ON の点滅から点灯になる｡⑨ ICP-MS の左側の壁にある Ar のコックを閉鎖 (バーをライ⑧真空系の排気完了までの時間は､ 数十分から最大一昼夜かか

ンと垂直に) する｡

る｡⑩ ICP-MS のテント内にあるファンとライトの電源を OFF にする｡⑪ ｢クリーンルーム利用記録｣ に必要事項を記入｡
21. Ar ガスの閉鎖①３号館外の ｢特殊ガスボンベ室｣ へ行く｡ ボンベ室での作業

119